1274 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



les métaux qui prennent fortement la trempe et deviennent pratiquement 

 inattaquables à l'outil. On voit facilement que la méthode peut s'appliquer 

 à plusieurs prismes juxtaposés, solidement assemblés par un lien qui 

 maintient en contact les faces latérales, dont on refroidit seulement l'une 

 des bases et que l'on sépare après refroidissement pour étudier la variation 

 des propriétés en fonction de la distance à la face refroidie. 



L'échantillon trempé peut être ensuite soumis au revenu, et comme il 

 reste trois faces disponibles pour les empreintes, on peut déterminer la 

 variation de dureté après réchauffage à trois températures différentes. 



Voici, à titre d'exemple, quelques résultats obtenus par la méthode que 

 nous venons d'indiquer sur des aciers d'usage courant; les échantillons 

 eii visages étaient des barres carrées de iS™"" de côté et de 120™'" de 

 longueur. 



I. Le Tableau suivant donne les chiffres de dureté ( nombre de Brinell 

 ou charge par millimètre carre de la surface de Tempreinte) sur un acier de 

 nuance demi-dure contenant : 



Carbone 0,45 



Silicium o,35 



Manganèse 0,60 



Nickel 1,10 



Soumis à divers traitements thermiques. 



Distance 



de 



l'empreinle 



à la face 



trempée. 



mm 



3 



ÏO 



20 



3o 



4o 



5o 



60 . 



7-"> 



9'^ 



Le même métal recuit et refroidi lentement donnait une dureté de 180 

 environ. 



On sait que la décroissance de dureté est beaucoup moins marquée dans 



